﻿— 172 — 



Spaltungsstücke nach P waren homogen; Auslöschungsrichtung auf P nur 

 um 0° 6' von der Kante P/M abweichend; die spitze Mittellinie liegt in 

 der Axenebene ac. Auslöschungsschiefe auf M = 9° 12' gegen P, M und 

 zwar im Sinne der Fläche y. Schwache Doppelbrechung und ebensolche 

 horizontale Dispersion, p > v. 2E = 68° 27'. ß = 1.6063 (Na-Licht). 



2. Natronorthoklas von Cala Porticello. In einem auf Drusen Tri- 

 dymit-haltigen Gestein, das mit dem von Bagno zweifellos identisch ist. 

 Die Orthoklaskrystalle lösen sich nicht schwer aus der verwitterten 

 Grundmasse. Optisch geprüftes Material ergab: 66,03 Si0 2 ; 1,53 Fe^r 

 19,37 A1 2 3 ; 0,73 CaO; ; 02 MgO; 5,40 K 2 0; 7,57 Xa 2 = 100.65, ent- 

 sprechend einer Mischung von 2,1 Mol. Albit mit 1 Mol. Orthoklas. 

 G. = 2,569—2,594. Fe 2 3 als Hydrat eingelagert; auch etwas Glas^ 

 Flächen wie oben, ohne o. Karlsbader Zwillinge. 110 : 010 = 119° 41'; 

 010 : 021 = 134° 31'; 110 : 001 = 112° 37' ; 001 : 010 = 90° 3' ; daraus; 

 a : b : c = 0,6356 : 1 : 0,54S5; ß = 116° 17'. Optisch monoklin (auf P Ab- 

 weichung = 0° 2') ; Mittellinie in der Symmetrieebene, mit Fläche P 9° 30' 

 machend. — Doppelbrechung ; p >> v. 2E = 70° 24' ; ß — 1,5245 (Xa-Licht). 

 Krystallographisch steht dieser Orthoklas dem Albit viel näher als dem 

 Orthoklas. Ein Vergleich mit Kaliorthoklasen, der im Text durch eine 

 Tabelle übersichtlich gemacht wird (0. vox Pfitsch . Sanidin von der 

 Somma), zeigt, dass mit steigendem Na-Gehalt die Winkel sich immer 

 mehr denen des Albits nähern und ebenso die optischen Eigenschaften, 

 was besonders deutlich an der mit wachsendem Na-Gehalt zunehmenden 

 Auslöschungsschiefe auf M zu sehen ist. 



II. Trikliner Feldspath (Mikroklin-Albitreihe). 

 Finden sich in den Gesteinen, welche jünger sind, als die Liparite; 

 dieselben enthalten keinen Orthoklas. Zwillingsstreifung auf P ist nur 

 an den Feidspathen der Basalte deutlich, an den andern ist sie kaum er- 

 kennbar. Ihre Form ist gut erhalten, die Kanten etwas abgerundet, die 

 Grösse schwankt zwischen 0.6 cm und 1,5 cm. Sie sind scheinbar alle 

 monoklin mit den Flächen: P, M, T, y, n, o, auch die Winkel der ziem- 

 lich gut spiegelnden Krystalle weisen auf monoklines System: P, M ist 

 oft sehr genau = 90°, auch die chemische Zusammensetzung widerspricht 

 der Annahme von Orthoklas nicht, und doch zeigt die genauere optische- 

 Untersuchung, dass es Plagioklase sind. Die Krystalle, welche durch, 

 Ausdehnung gewisser Flächen zuweilen einen abweichenden Habitus an- 

 nehmen, sind fast alle Zwillinge, und zwar 95% von allen nach dem 

 Karlsbader, die andern nach dem Bavenoer und Manebacher Gesetz. 

 Diese Krystalle sind aus einer grossen Zahl einzelner dünner Lamellen 

 aufgebaut, von denen weitaus die meisten nach dem Albitgesetz verbunden 

 sind ; in kalkreicheren Plagioklasen finden sich Lamellen nach dem Peri- 

 klingesetze eingeschaltet; endlich sind in den kalkreichsten Lamellen 

 nach y als Zwillingsfläche vereinigt. Da alle diese scheinbar monoklinen 

 Krystalle aus triklinen Lamellen verwachsen sind, so sind die Flächen 

 derselben nur Scheinflächen; Spaltungsplättchen wirken wie Gitter und 



